299 
chez ces métaux ou alliages, sans cause apparente exté¬ 
rieure. Il désire apporter quelques nouveaux faits du 
même genre, observés au Bureau international des poids 
et mesures avec une grande précision, et qui contribuent 
à généraliser, tout en le précisant, le phénomène en 
question. 
Ainsi,M.leprofesseur Hagenbach ayant remis un étalon 
en laiton, sous forme de H, construit par la Société gene¬ 
voise, au Bureau international pour y être vérifié, on l’y 
a soumis à une étude complète à deux reprises, à dix-huit 
mois de distance, en le comparant chaque fois au proto¬ 
type international provisoire, en platine iridié, dont 
l’invariabilité est mise hors de doute par un très grand 
nombre de preuves. Voici le résultat des deux détermi¬ 
nations, après réduction à la température de 0°, opérée 
avec un coefficient de dilatation déterminé lui-même soit 
avec l’appareil Fizeau, soit au comparateur : 
En mars 1885, l’équation de 
l’étalon a été.H = l m — 16^,0 ztOp-,2 
En octobre 1886, l’équation de 
l’étalon a été.H = l m — 18^,95 dt 0^,21 
Donc une différence de . . . 2y-,95 ± Ü;y29 
On voit que le raccourcissement, quoique faible, est 
parfaitement certain, puisqu’il est dix fois plus grand que 
s on incertitude; et il faut remarquer que l’étalon de Bâle 
a été conservé, dans l’intervalle de temps, parfaitement 
intact dans son étui, placé dans une armoire où la varia¬ 
tion annuelle de température était faible et sans transi¬ 
tions brusques. 
Du reste, le même phénomène a été constaté par M. le 
B 1 ' Benoît, adjoint du Bureau, non seulement sur des 
règles en laiton de même provenance, mais sur de nom¬ 
breux échantillons d’alliage, variant du laiton contenant 
40 % de zinc jusqu’au bronze phosphoreux, avec 98% de 
cuivre et sans trace de zinc. M. Benoît a même retrouvé 
